


Heft ae 
19. 5. 1916 
nicht mehr deutlich zu sehen. Die auf 830° er- 
hitzte Probe läßt nur mehr 3 Schichten erkennen 
(Fig. 1D), über dem Kupfer (Fig. 3a) ein 
dunkelmessinggelbes Band ohne erkennbare 
Struktur (b) 
färbte 
und darüber eine heller gelb ge- 
Strukturelementen 
Schicht mit 2 
(ER 

Fig. 2. Kupferplatte mit aufgespritztem Zinküberzug, 
10 Min. auf 700° erhitzt. 

Fig. 3. Kupferplatte mit aufgespritztem Zinküberzug, 
10 Min. auf 8300 erhitzt. 
| Die Mittelschicht geht ohne scharfe Grenze in das 
| Kupfer. über. 
Zur Erklärung dieser interessanten Beob- 
achtungen ziehen wir das im großen und ganzen 
bekannte Zustandsdiagramm der Kupfer-Zink- 
Legierungen herbei (Fig. 4). Es genügt vor- 
erst, die Verhältnisse bei Zimmertemperatur zu 
Rüst: Diffusion von Metallen in festem Zustande. 267 
betrachten, um so mehr, als diese bis gegen 500 ° 
keine nennenswerte Veränderung erfahren. Das 
Zustandsdiagramm lehrt uns, daß Kupfer-Zink- 
Legierungen bis zu 35 %1) Zinkgehalt feste 
Lösungen von Zink in Kupfer darstellen. Die 
mikrographisch auf einem Schliff erkennbaren 
Kristalle sind Mischkristalle von Kupfer und 
Zink; ihre Zusammensetzung schwankt von Cu 
bis CusZn. Da sich die beiden Verbindungen 
ineinander lösen, so entstehen, trotz der zwischen 
den genannten Grenzen schwankenden Zusam- 
mensetzung, mikrographisch nicht voneinander 
unterscheidbare Kristalle. Wir heißen sie 
a-Mischkristalle. Die Kupfer-Zink-Legierungen 
mit 47 % bis etwa 50% Zinkgehalt bilden eben- 
falls Mischkristalle. Diese entsprechen ungefähr 
der Zusammensetzung CuZn (50 Atomprozente 

800 
S 
S 
ratur ——— 
Tempe: 
Cu + Cu, Zn 

S 



200 

% 20 30 HOM 90) 60 70 
Atomprozente Zink —= 
Fig. 4. Zustandsdiagramm der Kupfer-Zink-Legierungen. 
Kupfer, 50 Atomprozente Zink, zum Teil mit 
einigen Prozenten gelösten Kupfers). Es sind 
die ß-Mischkristalle. Enthalten Kupfer-Zink- 
Legierungen aber von 35—47 % Zink, so unter- 
scheiden wir im mikrographischen Bild deutlich 
zwei verschiedene Kristallarten, die sich inein- 
ander nicht lösen. Wir haben ein heterogenes 
Gemenge von «+ ß-Kristallen. Ein ähnliches 
heterogenes Gemenge, aber ein solches von 
ß + y-Kristallen, bietet die Zone mit 50—60 % 
Zinkgehalt. Von da an bis zu 68 % Zinkgehalt 
gibt es wieder einheitlich aussehende y-Misch- 
kristalle, deren Zusammensetzung zwischen UusZnz 
und CuZns schwankt. Ähnliches wiederholt sich 
bei den noch übrigen Zonen bis zu 100 % Zink- 
1) Die Prozente sind Atomprozente; sie fallen aber 
nahezu mit den Gewichtsprozenten zusammen, da die 
Atomgewichte von Kupfer (63,6) und Zink (65,4) nur 
wenig voneinander abweichen. 
